JWWA B 108（水道用止水栓）新旧対比表（一部改正）
JWWA B 108：2012（水道用止水栓）は、平成 31 年 4 月 1 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。
なお、これ以外の規定内容に変更はありません。
平成 31 年 4 月 1 日付一部改正頁

改正前

改正後

10

表 5－甲形止水栓の部品名称及び材料（続き）

表 5－甲形止水栓の部品名称及び材料（続き）

16

ハンドル

17止めねじ18

座金

使用上十分な強度及び耐久性をもつもの。

16ハンドル

17止めねじ

18座金

備

使用上十分な強度及び耐久性をもつもの。

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。

注記 1

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902 又は CAC904 とする。

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 1)とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C 又は CAC904C とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C 2)とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

a)

耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき，2 種（最大侵食深さが，100 m 以下）

注 a)

耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき，2 種（最大侵食深さが，100 m 以下）

注 b)

C3604 及び C3771 の表面には，JIS H 8617 の銅及び銅合金素地の 1 級以上のニッケル－クロムめっきを施す。

注

以上とする。

以上とする。
注b)

C3604 及び C3771 の表面には，JIS H 8617 の銅及び銅合金素地の 1 級以上のニッケル－クロムめっきを施す。

表 6－ボール止水栓の部品名称及び材料

表 6－ボール止水栓の部品名称及び材料

伸縮ソケットを伸ばした状態

伸縮ソケットを伸ばした状態

伸縮ソケットを縮めた状態

部品番号

部品名称

1胴

2ボール押さえ3ボールシート

456O リング材料a) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物a) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物

耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。

伸縮ソケットを縮めた状態

注記 1 この図は，部品名称の説明図であって，設計上の構造を規制するものではない。

注記 1 この図は，部品名称の説明図であって，設計上の構造を規制するものではない。
部品番号

部品名称

1

胴2

ボール押さえ3ボールシート

4O リング561

考材料a) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物a) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物

耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。

下線 1)で示す材料を追加
下線 2)で示す材料を追加

JWWA B 108（水道用止水栓）新旧対比表（一部改正）
頁

改正前

改正後

7ボール a)8

栓棒

9

伸縮ソケット

10

キャップ

11

袋ナット

12
13

パッキン

14

パッキン押さえリング

15

ハンドル

16止めねじa) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531 b)，C3604 c)，C3771 c)又は C6800 系 b)d) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物又はこれと同等以上の品質をもつもの。

7ボール a)8栓棒

9伸縮ソケットa) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 又は C6800 系d) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物又はこれと同等以上の品質をもつもの。

10キャップ

耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。
使用上十分な強度及び耐久性をもつもの。

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留しては

11

袋ナット

1213

パッキン

14

パッキン押さえリング

15

ハンドル

16止めねじa) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531 b)，C3604 c)，C3771 c)又は C6800 系 b)d) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物又はこれと同等以上の品質をもつもの。
a) JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系又は CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，CAC900C 系又は CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771 又は C6800 系d) 附属書 B の鉛レス青銅鋳物又はこれと同等以上の品質をもつもの。
耐水・耐食・耐老化性に優れ，水質に悪影響を及ぼさないもの。
使用上十分な強度及び耐久性をもつもの。

銅合金材料について，表面の鉛を除去するための処理を施してもよいが，処理に使用した用液の成分は残留してはならない。

ならない。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902 又は CAC904 とする。

注記 1

CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 3)とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 2

CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C 又は CAC904C とする。

注記 3

CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C 4)とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注記 4

C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

注 a)

ボールには，表面処理を施してもよい。

注 a) ボールには，表面処理を施してもよい。

注 b)

耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき 2 種（最大侵食深さが，100 m

注 b) 耐脱亜鉛腐食性は，JIS H 3250 の附属書 B によって試験を行ったとき 2 種（最大侵食深さが，100 m以下）以上とする。
注c)C3604 及び C3771 の表面には，JIS H 8617 の銅及び銅合金素地の 1 級以上のニッケル－クロムめっきを施す。ただし，ボールに表面処理を施す場合は除く。

考

表 6－ボール止水栓の部品名称及び材料（続き）

表 6－ボール止水栓の部品名称及び材料（続き）

11備以下）以上とする。
注 c)

C3604 及び C3771 の表面には，JIS H 8617 の銅及び銅合金素地の 1 級以上のニッケル－クロムめっきを施す。ただし，ボールに表面処理を施す場合は除く。

2下線 3)で示す材料を追加下線 4)で示す材料を追加

JWWA B 108（水道用止水栓）新旧対比表（一部改正）
頁

改正前

13

改正後

附属書 A
（規定）
水道用止水栓－浸出性及び浸出試験方法

A.1 浸出性
栓の浸出性は，試験によって得られた結果が，表 A.1 及び表 A.2 の基準に適合しなければならない。
ただし，味，臭気，色度及び濁度については，水道水と接触する全てのものについて試験を行う。
部品又は材料で試験を行う場合，各部品又は材料で重複する項目は，分析値の合計が基準に適合しなければならない。

表 A.1－栓の浸出性（共通）
味
臭気色度
濁度

表 A.1－栓の浸出性（共通）基準
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

項目
味
臭気色度
濁度

表 A.2－栓の浸出性（材質別）
水道水と接触する材料

項

目

カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物

JIS H 8617 のニッケル－クロムめっき

六価クロム化合物

合成樹脂

POM（ポリオキシメチレン）

銅及びその化合物

基

準給水装置の構造及び材質の基準に関する
省令の別表第一 “給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

有機物[全有機炭素（TOC）の量]

水道水と接触する材料

ゴム

EPDM（エチレンプロピレンゴム）
SBR（スチレンブタジエンゴム）

その他の材料項

目

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系
及び CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，
CAC900C 系及び CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771
及び C6800 系

カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物

JIS H 8617 のニッケル－クロムめっき

六価クロム化合物a)

POM（ポリオキシメチレン）

合成樹脂

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム）

基準
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

表 A.2－栓の浸出性（材質別）

JIS H 5120 の CAC406，CAC411，CAC900 系
及び CAC910 系b) JIS H 5121 の CAC406C，CAC411C，
CAC900C 系及び CAC911Cc) JIS H 3250 の C3531，C3604，C3771
及び C6800 系a)

考附属書 A（規定）
水道用止水栓－浸出性及び浸出試験方法

A.1 浸出性
栓の浸出性は，試験によって得られた結果が，表 A.1 及び表 A.2 の基準に適合しなければならない。
ただし，味，臭気，色度及び濁度については，水道水と接触する全てのものについて試験を行う。
部品又は材料で試験を行う場合，各部品又は材料で重複する項目は，分析値の合計が基準に適合しなければならない。

項目

備

銅及びその化合物

基準

給水装置の構造及び材質の基準に関する
省令の別表第一 “給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。

有機物[全有機炭素（TOC）の量]

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
亜鉛及びその化合物
フェノール類
有機物[全有機炭素（TOC）の量]
亜鉛及びその化合物有機物[全有機炭素（TOC）の量]
組成を明確にした上で，JIS S 3200-7 の表 2（材質別項目）による。

注記 1 CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902 又は CAC904 とする。
注記 2 CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。
注記 3 CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C 又は CAC904C とする。
注記 4 C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

NBR（アクリロニトリルブタジエンゴム）
EPDM（エチレンプロピレンゴム）

ゴム

SBR（スチレンブタジエンゴム）
その他の材料

亜鉛及びその化合物
フェノール類
有機物[全有機炭素（TOC）の量]
亜鉛及びその化合物有機物[全有機炭素（TOC）の量]
組成を明確にした上で，JIS S 3200-7 の表 2（材質別項目）による。

注記 1 CAC900 系とは，ビスマス青銅鋳物をいい，CAC902，CAC904 又は CAC905 5)とする。
注記 2 CAC910 系とは，ビスマスセレン青銅鋳物をいい，CAC911 又は CAC912 とする。
注記 3 CAC900C 系とは，ビスマス青銅連鋳鋳物をいい，CAC902C，CAC903C，CAC904C 又は CAC905C 6)とする。
注記 4 C6800 系とは，ビスマス系鉛レス・カドミウムレス快削黄銅をいい，C6803 とする。

3下線 5)で示す材料を追加下線 6)で示す材料を追加

浸出試験結果（CAC905、CAC905C）
銅合金の種類・名称

ビスマス
青銅鋳物5種ビスマス
青銅連鋳鋳物5種

記号・合金番号

CAC905

CAC905Cなし
700なし
7003800

1300

コンディショニングの有無
試験片接触面積比A(cm2/L)
a)

製品 の最大接触面積比B

末端以外の給水用具 (cm2/L)

評価基準値

給水用具用(末端以外)b)

分析値＜0.0003＜0.0003－
補正後の値－－
0.003 以下
分析値
＜0.001＜0.001－
セレン及びその化合物補正後の値－－0.01 以下
分析値＜0.0010.002－鉛及びその化合物
補正後の値－0.000150.01 以下
分析値＜0.001＜0.001－
ヒ素及びその化合物
補正後の値－－
0.01 以下
分析値＜0.005＜0.005－
六価クロム化合物
補正後の値－－
0.05 以下
分析値＜0.1＜0.1－
ホウ素及びその化合物補正後の値1.0 以下
－
－
1.00
1.30－
分析値
亜鉛及びその化合物
補正後の値
1.0 以下0.220.10
分析値＜0.02＜0.02－
アルミニウム及びその化合物
補正後の値
－
－
0.2 以下分析値＜0.03＜0.03－
鉄及びその化合物
補正後の値－－
0.3 以下
分析値
0.18
0.09－
銅及びその化合物
0.04
0.01
1.0 以下
補正後の値
分析値＜0.10.1－
ナトリウム及びその化合物
－
－
補正後の値
200 以下－分析値＜0.005＜0.005マンガン及びその化合物
0.05 以下
補正後の値－－
注記1 試験結果は，検査機関で浸出試験を行った結果である。
注記2 分析値が“－”の項目については，予備試験の結果，定量下限値以下であったため，試験を省略した。
注記3 分析値の補正については，まず，実際の製品の材料ごとの接触面積比に換算(B/A)する。その後，全ての項目の分析値を1/25した値で評価する。
なお，補正後の値だけが“－”の項目については，分析値が定量下限値以下のため，不検出として扱い，補正後の値は記載していない。
カドミウム及びその化合物

注a)

ここでいう製品とは，JWWA B 107，JWWA B 108，JWWA B 116，JWWA B 117，JWWA B 129，JWWA B 134，
JWWA B 136のうち，最大接触面積比のものを示す。

b)

給水用具用(末端以外)の評価基準値は，給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表第一“給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液，又は給水管の浸出液に係る基準”による。